281 
resultado de hacerlas mas homogéneas aún conservando las cua- 
lidades preciosas que poseen, y por las que se emplean desde 
tantos años. Esto me ha conducido á practicar los experimentos 
que son objeto de la presente nota. No tengo necesidad deob- 
servar que estos experimentos tienen un carácter puramente 
científico, y de ninguna manera ponen trabas aun del modo mas 
indirecto á las medidas propuestas por la Administración. En 
materia de moneda no puede proponerse una innovación cual- 
quiera, por leve que sea, sino en tanto que está apoyada en he- 
chos conocidos, y ha recibido de antemano la sanción de la opi- 
nión pública. También he creído que debía presentar este tra- 
bajo á la Academia á fin de que generalizándose sus resultados 
y entrando en circulación, puedan ser discutidos y comproba- 
dos bajo el punto de vista de las aplicaciones que pueden des- 
pués recibir. 
He estudiado: l.° las aleaciones de plata con leyes en lasque 
el zinc reemplaza todo el cobre; 2.° las aleaciones de la misma 
ley en que una parte de cobre se halla reemplazada por zinc; 
3.° algunas aleaciones atómicas formadas por este metal y plaía. 
Cada una de estas materias está fundida en las mismas condi- 
ciones, vaciada en el mismo molde, y reducida á barras de ¡as 
mismas dimensiones. Por último, loscnsavos se han hecho si- 
métricamente en los mismos sitios de la barra. 
La preparación de tales aleaciones es fácil. Despees de ha- 
ber fundido la plata ó la aleación de cobre y de plata, se aparta 
el crisol del fuego, y se echa zinc envuelto en un pedazo de pa- 
pel: se revuelve con una varilla de hierro la materia que queda 
líquida y se vacía en una rielera previamente calentada. En el 
momento en que se efectúa la combinación se volatiliza una pe- 
queña cantidad de zinc y arde al ai i e libre, por cuya razón 
conviene aumentar el peso de este metal, como se hace con to- 
das las aleaciones á que da origen. La proporción en que debe 
hacerse la da muy pronto á conocer la experiencia. 
La aleación se vacía en una rielera vertical de hierro en 
dos partes, cuyos bordes están unidos por medio de un anillo 
sujeto con un lomillo. La placa metálica que de esta manera 
se obtiene está fabricada en las mismas condiciones que las 
barrasde moneda, aunque sus dimensiones sean menores. Tie- 
